-202- 



Mineralügie. 



ist die Labilitätsgrenze erreicht, Kristallkeime einer nickelarnien Legierung-, 

 Kamazit, scheiden sich aus und ordnen sich in Gestalt eines oktaedrischen 

 Netzwerks. Ist die Abkühlung sehr langsam, so rückt die Kristallisation 

 nur um diese erstgebildeten Keime vor, da die Konzentration eine der- 

 artige ist, daß der metastabile Zustand sich wieder einstellt und die 

 Labilitätsgrenze nicht ein zweites Mal erreicht wird. Mit dem Weiter- 

 werden der nach den Oktaederflächen orientierten nickelarmen Lagen 

 nimmt die nickelreichere feste Lösung ab, dabei findet ein steter Aus- 

 gleich des Eisens und Nickels zwischen Kristall und fester Lösung statt, 

 bis der eutektische Endzustand erreicht ist , so kommen die nickelarmen 

 Kamazitlamellen mit den dünnen Lagen des Eutektikums, des Taenits, 

 zustande. 



Ist der Temperaturabfall hingegen ein schneller, so wird die Labili- 

 tätsgrenze öfters erreicht und es werden sich jedesmal neue Kristallkeime 

 ausscheiden, die ständig nickelreicher werden. Die Kristallisation rückt 

 nicht nur um bereits vorhandene Keime, sondern durch spontane Er- 

 zeugung neuer Keime bis zum Eutektikuni vor. Eine oktaedrische Struktur 

 bildet sich nicht aus, die Struktur wird annähernd homogen werden. 



Örtliche Schwankungen in der Lamellenbreite bei demselben Meteor- 

 eisen lassen sich durch Änderungen im Gang der Abkühlung oder durch 

 die Art der Ablagerungen der ersten Keime erklären. 



Eine Legierung mit relativ hohem Nickelgehalt (z. B. 12 7o) ß^** 

 reicht die Labilitätsgrenze erst bei 300°. Das Wachstum ist in An- 

 betracht der niedrigen Temperatur viel langsamer. Trotz der langsamen 

 Abkühlung kann daher die Labilitätsgrenze mehr als einmal erreicht 

 werden, und wenn die Ausscheidung der neuen Keime parallel zu den 

 Oktaederflächen stattfindet, so ist das Endergebnis dünne Kamazitbalken 

 mit dünnen Taenitbändern. 



Bei noch höheren Nickelgehalten liegt die Temperatur des Kristalli- 

 sationsanfangs so tief, daß die Struktur homogen bleibt. 



Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der Theorie der künstlichen 

 Legierungen. v. Wolff. 



L. Fletsch er: On the po^sible existence of a nickel-iron 

 constituent Fe^ Nig in both the meteoric iron ofYoundegin 

 and the meteoric stone ofZomba. (Min. Mag. 15. No. 69. 1908. 

 p. 147—152.) 



Schon bei der Analyse des Meteorsteins von Makariva, Neuseeland, 

 war es aufgefallen, daß der Auszug durch Quecksilberchlorid-Chlorammonium 

 sich mit der Zeit mit Nickel anreicherte. Die Schuld wurde dem oxy- 

 dierten Zustand des Eisens in dem bereits stark verwitterten Meteorstein 

 zugeschrieben. Ein ähnliches Verhalten wurde bei der Auflösung des 

 Nickeleisens des Meteorsteins von Zomba, Britisch-Zentralafrika , beob- 

 achtet, der Spuren der Verwitterung nicht aufweist. Die frühöre Er- 



